— 208 — 



Invece aggiungendo alcool o piccole quantità di altre sostanze carboniose al liquido 

 acido, questo si colorava in azzurro per la riduzione della piccola quantità del com- 

 posto molibdico scioltosi nell'acido solforico ('). 



« Nell'acido nitrico concentrato e alla temperatura dell'ebollizione, la molibdenite 

 si decompone completamente ossidandosi, e dando origine a sviluppo di vapori d'ipo- 

 nitride, a formazione di acido solforico e di acido molibdico, il quale in parte si 

 depone ed in parte si scioglie nel liquido acido. Il deposito di acido molibdico è 

 bianco fioccoso e sembra amorfo; ma osservato con un forte ingrandimento (640 volte) 

 appare formato dall' intrecciamento di aghi minutissimi. 



«Cosi coi saggi chimici, come coli' osservazione spettroscopica, non ho potuto rin- 

 tracciare nella molibdenite del Biellese altri corpi all' infuori del molibdeno e dello 

 zolfo. Devo però avvertire che le mie analisi vennero eseguite con piccole quantità 

 di minerale, perchè il materiale messo a mia disposizione fu molto scarso. 



« Feci due saggi quantitativi separando il molibdeno col nitrato mercurioso e lo 

 zolfo allo stato di solfato di bario. I risultati ottenuti sono i seguenti: 





I 



II 



Mo S, 



Molibdeno . . . 



. 58,23 



59,05 



59,0 



Zolfo 



41,36 



41,17 



41,0 





99,59 



100,22 



100,0 



« In una Memoria recentemente (2 aprile 1877) letta all'Accademia delle Scienze 

 di Parigi (*), Stanislao Meunier ha dimostrato che i solfuri metallici naturali, messi 

 in contatto di soluzioni metalliche opportunamente scelte, determinano la riduzione 

 del metallo; ed ha osservato che questo fatto può spiegare le associazioni mineralo- 

 giche ed i depositi di argento e di oro nativo nei filoni metalliferi ( 3 ). 



« Siccome trai solfuri cimentati dal Meunier non vi è la molibdenite, così cre- 

 detti importante di fare un'esperienza con quella del Biellese. Una lamina di mo- 

 libdenite messa in una soluzione di sesquicloruro d'oro, alla temperatura ordinaria, 

 si ricoperse, dopo due giorni, di uno strato d'oro metallico; e nella soluzione ho potuto 

 indubbiamente osservare la presenza del molibdeno. Dai pochi saggi fatti pare che la 

 reazione sia simile a quella che, secondo Meunier, succede tra la galena e il cloruro d'oro: 



3PbS f Au 2 C1 G = 3Pb Cl 2 -+- 2 Au 3S 



« Intendo però di ripetere l'esperienze con quantità relativamente grandi di mo- 

 libdenite della Sassonia. Colle soluzioni di solfato di rame e di nitrato d'argento 

 finora non ottenni alcun risultato». 



(') Nella descrizione dei caratteri chimici della molibdenite, si notano molto discrepanze nei 

 diversi trattati di Mineralogia. Per questo motivo ho creduto di descrivere piuttosto diffusamente i 

 risultati delle mie osservazioni. Ho rilevato che il classico trattato di Mineralogia del Dana si di- 

 stingue tra gli altri per l'esattezza colla quale sono enunciati i caratteri chimici dei minerali. 



( 2 ) Recherches expérimentales sur les sulfures naturels. Compt. rend. d. l'Ac. des Sciences, 

 Tom. LXXXIV, pag. 638. 



( s ) Il Collega prof. Gastaldi mi ha mostrato un campione di Fahlerz di Ollemont nella valle 

 d'Aosta, il quale è ricoperto da un velo d'oro nativo. Questa associazione dell'oro al solfuro mul- 

 tiplo può benissimo essere spiegata col fatto osservato da Meunier. 



